Source: http://docplayer.pl/63238605-Aprobata-techniczna-itb-at-2013-profile-stalowe-hm-hl-hzm-i-hzl-warszawa.html
Timestamp: 2020-07-04 10:03:45
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA - PDF Darmowe pobieranie
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2014 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format pdf wydano w marcu 2014 r. zam. 156/2014
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm: HALFEN GmbH Liebigstraße 14, D Langenfeld, Niemcy oraz HALFEN sp. z o.o. ul. Obornicka 287, PL Poznań, Polska stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: PROFILE STALOWE HM, HL, HZM i HZL w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Termin ważności: 15 listopada 2018 r. Jan Bobrowicz Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 15 listopada 2013 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2007. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2013 zawiera 31 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2013 str. 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Profile stalowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 8 INFORMACJE DODATKOWE... 9 RYSUNKI... 10
5 AT /2013 str. 3/31 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są profile stalowe HM, HL, HZM i HZL, produkcji niemieckiej firmy HALFEN GmbH, której upoważnionym przedstawicielem w Polsce jest firma HALFEN sp. z o.o. Profile HM, HL, HZM i HZL pokazano na rysunkach W profilach HM i HZM powierzchnie boczne są pełne, a w profilach HL i HZL na tych powierzchniach są wykonane owalne otwory. W profilach HZM i HZL na krawędziach podłużnych profilu są utworzone ząbki. Wymiary przekrojów poprzecznych profili HM, HL, HZM i HZL podano w tablicach na rysunkach Profile HM, HL, HZM i HZL są wykonywane ze stali zwykłej, węglowej, jako nieocynkowane oraz jako ocynkowane warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 50 µm lub 20 µm lub też są wykonywane ze stali nierdzewnej (tablice na rysunkach 1 20). Profile są wykonywane metodą walcowania na gorąco, oraz metodą gięcia na zimno. Wymagane właściwości techniczne profili podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL są przeznaczone do wykonywania szkieletowych konstrukcji stalowych. Mogą być stosowane razem z akcesoriami firmy HALFEN: śrubami zwykłymi HS, śrubami ząbkowanymi HZS, śrubami z karbem HSR, płytkami gwintowanymi GWP, podkładkami okrągłymi US, podkładkami prostokątnymi VUS i SIC oraz z nakrętkami sześciokątnymi MU, umożliwiającymi tzw. obciążenia przesuwne (rysunek 21). Parametry wytrzymałościowe profili podano w tablicach na rysunkach Ze względu na agresywność korozyjną środowiska profile stalowe wykonane ze stali zwykłej, węglowej i ocynkowane należy stosować zgodnie z normami PN-EN ISO 2081:2011, PN-EN ISO :2001 oraz PN-EN ISO 9223:2012, profile stalowe wykonane ze stali nierdzewnej gatunku lub według normy PN-EN :2007 należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-H-86020:1971 dla stali gatunku H17N13M2T, a profile stalowe wykonane ze stali nierdzewnej gatunku według normy PN-EN :2007 należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-H :1971 dla stali gatunku OH18N9.
6 AT /2013 str. 4/31 Profile HM, HL, HZM i HZL powinny być stosowane zgodnie z projektem, opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania szkieletowych konstrukcji stalowych z zastosowaniem ww. profili. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL powinny być wykonane: ze stali zwykłej, węglowej gatunku S235JR lub S235JRG2 według normy PN-EN :2007 (nieocynkowane) ze stali zwykłej, węglowej gatunku S235JR według normy PN-EN :2007 i pokryte ogniowo (zanurzeniowo) warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 50 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 1461:2011 ze stali zwykłej, węglowej gatunku S235JR według normy PN-EN :2007 i pokryte, z zastosowaniem metody Sendzimira, warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN 10346:2011 ze stali nierdzewnej gatunków , (stale A4) lub (stal A2) według norm PN-EN :2007 i PN-EN ISO :2009. Materiały, z jakich powinny być wykonane poszczególne profile podano w tablicach na rysunkach Profile stalowe Kształt i wymiary profili stalowych HM, HL, HZM i HZL powinny być zgodne z rysunkami PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta,
7 AT /2013 str. 5/31 numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2013, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, podstawowe warunki stosowania i przechowywania, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p. 5.4,
8 AT /2013 str. 6/31 b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu profili stalowych HM, HL, HZM i HZL obejmuje ich kształt, wymiary oraz grubość powłoki cynkowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów oraz grubości powłoki cynkowej profili stalowych HM, HL, HZM i HZL.
9 AT /2013 str. 7/ Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów profili stalowych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej profili stalowych należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność profili stalowych HM, HL, HZM i HZL do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
10 AT /2013 str. 8/31 wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie profili stalowych HM, HL, HZM i HZL należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest ważna do 15 listopada 2018 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c
11 AT /2013 str. 9/31 INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określenie i ocena PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Gatunki PN-H-86020:1971 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki PN-EN :2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN ISO :2009 Właściwości mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Badania i oceny LOK-642/A/06. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące kształtowników HM, HL, HZM i HZL i śrub HS i HSR. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice 2006 r. LOK /13/R15OSK, wydanie 2. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące kształtowników HL, HM, HS, HZL, HZM, HZS i HLL. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na Terenach Górniczych, Katowice 2013 r.
12 AT /2013 str. 10/31 RYSUNKI Rysunek 1. Profile stalowe HM 72/48 i HM 72/48D Rysunek 2. Profile stalowe HM 52/34 i HM 52/34D Rysunek 3. Profile stalowe HM 50/30, HM 50/30D i HM 49/ Rysunek 4. Profile stalowe HM 40/22, HM 40/22D, HM 40/25 i HM Rysunek 5. Profile stalowe HZM 64/44 i HZM 53/ Rysunek 6. Profile stalowe HZM 38/23 i HZM 29/ Rysunek 7. Profile stalowe HM 50/40, HL 50/40 i HM Rysunek 8. Profil stalowy HZL 63/ Rysunek 9. Profile stalowe HM 41/41, HL 41/41 i HM 41/41D Rysunek 10. Profile stalowe HM 41/22, HL 41/22 i HM 41/22D Rysunek 11. Profile stalowe HZM 41/41, HZL 41/41 i HZM 41/41D Rysunek 12. Profile stalowe HZM 41/22, HZL 41/22 i HZM 41/22D Rysunek 13. Profile stalowe HM 41/61, HL 41/62 i HM 41/62D Rysunek 14. Profile stalowe HM 41/83 i HL 41/ Rysunek 15. Profile stalowe HLL 41/41 i HLL 41/ Rysunek 16. Profile stalowe HM 36/36 i HL 36/ Rysunek 17. Profil stalowy HM 38/ Rysunek 17. Profile stalowe HM 28/28, HL 28/28, HM 26/26 i HL 26/ Rysunek 19. Profile stalowe HM 28/15, HL 28/15 i HM Rysunek 20. Profile stalowe HM 20/12 i HL 20/ Rysunek 21. Przykładowe, szkieletowe konstrukcje stalowe wykonywane z zastosowaniem profili stalowych HM, HL, HZM i HZL... 31
13 AT /2013 str. 11/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 72/48 8,84 11,27 34,97 83,27 14,57 23,13 2 HM 72/48D 17,63 22,46 204,04 166,14 42,51 46,15 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 1. Profile stalowe HM 72/48 i HM 72/48D
14 AT /2013 str. 12/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 52/34 4,98 6,34 9,33 23,70 5,35 9,03 2 HM 52/34D 9,93 12,65 56,19 8,26 16,53 18,56 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 2. Profile stalowe HM 52/34 i HM 52/34D
15 AT /2013 str. 13/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 50/30 3,23 4,12 5,19 13,99 3,24 5,67 2 HM 50/30D 6,45 8,22 27,52 28,31 9,17 11,32 3 HM 49/30 2,88 3,67 4,18 13,21 2,36 5,29 (N, Zn50, A2, A4) A2 stal nierdzewna A2 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 3. Profile stalowe HM 50/30, HM 50/30D i HM 49/30
16 AT /2013 str. 14/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 40/22 2,10 2,68 1,97 5,87 1,62 2,97 (N, Zn50, A2, A4) 2 HM 40/22D 4,23 5,39 10,25 11,69 4,66 5,85 (N, Zn50, A2, A4) 3 HM 40/25 2,09 2,66 1,97 5,87 1,62 2,97 (N, Zn50, A2, A4) 4 HM 422 1,55 1,98 1,27 4,29 1,04 2,17 (N, Zn50) A2 stal nierdzewna A2 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 4. Profile stalowe HM 40/22, HM 40/22D, HM 40/25 i HM 422
17 AT /2013 str. 15/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HZM 64/44 7,27 9,15 24,04 54,14 10,48 16,92 2 HZM 53/34 4,63 5,91 9,26 23,23 5,01 8,85 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 5. Profile stalowe HZM 64/44 i HZM 53/34
18 AT /2013 str. 16/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HZM 38/23 2,42 3,09 2,11 6,17 1,59 3,25 2 HZM 29/20 1,51 1,98 1,02 2,42 0,91 1,67 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 6. Profile stalowe HZM 38/23 i HZM 29/20
19 AT /2013 str. 17/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 50/40 3,40 4,33 9,08 15,98 4,21 6,51 2 HL 50/40 3,15 3,73 7,14 15,36 3,65 6,27 3 HM 486 2,31 2,95 2,97 9,62 1,92 4,01 (N, Zn50) A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 7. Profile stalowe HM 50/40, HL 50/40 i HM 486
20 AT /2013 str. 18/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HZL 63/63 6,35 7,09 33,07 42, ,63 (Zn50) Rysunek 8. Profil stalowy HZL 63/63
21 AT /2013 str. 19/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 41/41 2,61 3,33 7,16 9,22 3,06 4,46 (N, Zn20, Zn50, A4) 2 HL 41/41 2,46 2,98 6,07 9,16 2,84 4,43 (N, Zn20, Zn50, A4) 3 HM 41/41D 5,23 6,67 35,81 18,44 8,67 8,93 Zn20 stal zwykła, węglowa, profil ocynkowany warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 9. Profile stalowe HM 41/41, HL 41/41 i HM 41/41D
22 AT /2013 str. 20/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 41/22 1,80 2,30 1,19 5,32 0,97 2,58 (N, Zn20, Zn50, A4) 2 HL 41/22 1,57 1,95 0,99 5,27 0,89 2,55 (N, Zn50, A2, A4) 3 HM 41/22D 3,60 4,59 5,55 10,64 2, Zn20 stal zwykła, węglowa, profil ocynkowany warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm A2 stal nierdzewna A2 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 10. Profile stalowe HM 41/22, HL 41/22 i HM 41/22D
23 AT /2013 str. 21/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HZM 41/41 2,63 3,25 6,91 9,10 2,91 4,41 2 HZL 41/41 2,46 2,90 5,87 9,04 2,69 4,38 3 HZM 41/41D 5,4 6,51 33,74 18,38 8,16 8,90 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 11. Profile stalowe HZM 41/41, HZL 41/41 i HZM 41/41D
24 AT /2013 str. 22/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HZM 41/22 1,79 2,22 1,16 5,21 0,92 2,52 2 HZL 41/22 1,57 1,87 0,97 5,15 0,86 2,49 3 HZM 41/22D 3,58 4,66 5,64 11,00 2,68 5,33 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 12. Profile stalowe HZM 41/22, HZL 41/22 i HZM 41/22D
25 AT /2013 str. 23/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 41/62 3,42 4,36 20,18 13,10 5,92 6,35 (N, Zn20, Zn50) 2 HL 41/62 3,14 3,99 17,27 13,03 5,47 6,31 (N, Zn20, Zn50 3 HM 41/62D 6,84 8,72 10,81 26,21 17,45 12,69 (N, Zn50) Zn20 stal zwykła, węglowa, profil ocynkowany warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm Rysunek 13. Profile stalowe HM 41/61, HL 41/62 i HM 41/62D
26 AT /2013 str. 24/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 41/83 4,23 5,39 42,50 17,00 9,52 8,23 (N, Zn20, Zn50) 2 HL 41/83 3,93 5,02 37,07 16,93 8,85 8,20 (N, Zn20, Zn50) Zn20 stal zwykła, węglowa, profil ocynkowany warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm Rysunek 14. Profile stalowe HM 41/83 i HL 41/83
27 AT /2013 str. 25/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HLL 41/41 1,61 1,92 4,24 6,10 2,04 2,95 (Zn20) 2 HLL 41/22 1,14 1,33 0,75 3,67 0,71 1,78 (Zn20) Zn20 stal zwykła, węglowa, profil ocynkowany warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm Rysunek 15. Profile stalowe HLL 41/41 i HLL 41/22
28 AT /2013 str. 26/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 36/36 2,19 2,79 4,51 5,85 2,18 3,25 2 HL 36/36 2,00 2,42 3,65 5,78 1,97 3,21 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 16. Profile stalowe HM 36/36 i HL 36/36
29 AT /2013 str. 27/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 38/17 1,81 2,30 0,85 4,29 0,82 2,26 (N, Zn50, A2, A4) A2 stal nierdzewna A2 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 17. Profil stalowy HM 38/17
30 AT /2013 str. 28/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 28/28 1,36 1,73 1,70 2,01 1,08 1,49 (N, Zn20, Zn50, A4) 2 HL 28/28 1,22 1,48 1,33 1,98 0,95 1,47 (N, Zn20, Zn50, A4) 3 HM 26/26 0,82 1,05 0,94 1,18 0,64 0,91 (Zn20) 4 HL 26/26 0,72 0,89 0,73 1,16 0,56 0,89 (Zn20) Zn20 stal zwykła, węglowa, profil ocynkowany warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 20 µm A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 18. Profile stalowe HM 28/28, HL 28/28, HM 26/26 i HL 26/26
31 AT /2013 str. 29/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 28/15 1,09 1,39 0,41 1,45 0,46 1,03 (N, Zn50, A2, A4) 2 HL 28/15 0,86 1,16 0,32 1,35 0,40 0,98 (N, Zn50, A2, A4) 3 HM 315 0,77 0,97 0,30 1,26 0,32 0,84 (N, Zn50) A2 stal nierdzewna A2 A4 stal nierdzewna A4 Rysunek 19. Profile stalowe HM 28/15, HL 28/15 i HM 315
32 AT /2013 str. 30/31 Oznaczenie profilu i materiału 1 HM 20/12 0,52 0,66 0,12 0,36 0,16 0,36 (N, Zn50, A2) 2 HL 20/12 0,45 0,53 0,09 0,35 0,14 0,36 (N, Zn50, A2) A2 stal nierdzewna A2 Rysunek 20. Profile stalowe HM 20/12 i HL 20/12
33 AT /2013 str. 31/31 Rysunek 21. Przykładowe, szkieletowe konstrukcje stalowe wykonywane z zastosowaniem profili stalowych HM, HL, HZM i HZL a), b) szkieletowe konstrukcje stalowe, c) śruba zwykła HS, d) śruba ząbkowana HZS, e) śruba z karbem HSR, f) płytka gwintowana GWP, g) podkładka okrągła US, h) podkładka prostokątna VUS, i) podkładka prostokątna SIC, j) nakrętka sześciokątna MU